Einzelne Mineralien. 



-9- 



von Williams und Burton ausser (1011) beobachteten Flächen hier fehlen. 

 Druckfigur auf (0001). wie auch schon Williams berichtete, ein 6 strahliger 

 Stern, und zwar entsteht dieser auch auf den kleinen ebenen Facetten, 

 nicht aber auf den gekrümmten Flächen der tropfenförmigen Massen, wor- 

 aus zu schliessen. dass die Facetten den Basisflächen büschelförmig vom 

 Centrum ausstrahlender Krystalle entsprechen. (H. Le Chatelier beob- 

 achtete auf diesen Flächen u. d. M. auch hexagonale Flächenzeichnung.) 

 — An den Cadmiuni-Krystallen treten ausser (10T0) und (1120) und den 

 von G. H. Williams als Einheitsfläche genommenen zwei weitere (hOhl) 

 auf. Eine von diesen hat fast dieselbe Neigung zu (0001) wie (1011) am 

 Zink, und wird daher vom Verf. als Grundform genommen; dadurch wird 

 dann die WiLLiAMs'sche Grundform zu (5054), die andere an den vorliegen- 

 den Krystallen beobachtete Form zu (4035). Die auftretenden (hOhl) er- 

 halten also dieselben Indices wie am Zink und es wird c = 1,335 (am 

 Zink c = 1,356). Häutiger als einfache Krystalle sind auch am Cadmium 

 facettirte tropfenförmige Aggregate, deren Bau nach der Schlagfigur der- 

 selbe ist wie beim Zink. O. Mügge. 



Ernst Cohen und C. van Eijk: 1, Physikalisch-chemische 

 Studien am Zinn. Zeitschr. f. phys. Chem. 30, p. 601—622. 1899.) 



— . 2. On the enantiotropy of tin. K. Akad. van Weten- 

 schappen te Amsterdam. 1899.) 



Seit den von Fritzsche im Jahre 1869 mitgetheilten Beobachtungen 

 über den Zerfall von weissem Blockzinn in ein graues Pulver ist es be- 

 kannt, dass Zinn bei grosser Kälte eine solche Umwandlung erfahren kann, 

 aber doch nicht immer erleidet . und die Deutungen dieser Erscheinung 

 gingen auseinander. Nachdem bereits Schaum (dies. Jahrb. 1901. I. -4-) 

 eine kurze Mittheilung darüber gegeben hat , haben die Verf. die in Be- 

 tracht kommenden Erscheinungen experimentell verfolgt und bestätigt 

 gefunden, dass die sogen. Desaggregation des Zinns eine reversibele Um- 

 wandlungserscheinung ist. Die Umwandlungstemperatur wurde auf elek- 

 trischem und dilatometrischem Wege zu + 20° ermittelt , unser gewöhn- 

 liches Zinn befindet sich daher stets, mit Ausnahme eines einzelnen warmen 

 Tages, in metastabilem Gleichgewicht und kann stark unterkühlt werden. 

 Die Umwandlungsgeschwindigkeit weisses Zinn — >- graues Zinn erreicht 

 bei — 48° ihr Maximum und die Umwandlung geht mit geringerer Ge- 

 schwindigkeit vor sich, wenn das Zinn sich in Blockform, als wenn es sich 

 in Pulverform befindet, Die Umwandlung wird beschleunigt durch die 

 Gegenwart von einer Pinksalzlösung (Sn Cl 4 . 2NH 4 Cl) . Spuren grauen 

 Zinns oder beiden zusammen ; so war es den Verf. möglich, durch Einsäen 

 eines grösseren Quantums (5 g) grauen Zinns in Pulverform in 500 g Zinn- 

 feilicht unter gleichzeitiger Benutzung der Pinksalzlösung in etwa acht 

 Tagen | bei — 5°) einige 100 g grauen Zinns zu erhalten. Graues Zinn lässt 

 sich wenig oberhalb der Umwandlungstemperatur nur langsam in weisses 

 zurückführen , bei stärkerem Erwärmen geht die Umwandlung schnell vor 

 sich, beide Modificationen sind demnach enantiotrop. R. Brauns. 



